— 145 — 



8 liegt bei etwa 70° gewöhnlicher Temperatur. Ausnahms- 

 weise wurden hier bei 6 Feldern, 1400, 2800, 4400 . . . 10400 

 Gauss Messungen gemacht, um von diesem Grenzfall ein schar- 

 fes Bild zu bekommen. 



Das nächste Bild zeigt die auf das Feld H = 10000 und H = 

 ausgeführte Extrapolation. Das Feld 10,000 wurde gewählt 

 an Stelle des Feldes oc, weil in einigen Fällen die Extrapola- 

 tion auf »c zweifelhaft war. Doch ist meistens wie schon oben 

 bemerkt, das Material bei 10,000 Gauss gesättigt. Die oberen 

 fest ausgezogenen Linien geben 6 - = h (T) für 10000 G ; die 

 unteren für H = 0. 



Natürlich hat die obei'e Kurve in der Nähe von % keine Be- 

 deutung mehr, während andererseits die punktierte Linie nur 

 dort einen Sinn hat. Der Umwandlungspunkt sinkt beständig 

 von 631°— 591,— 545,— 502 und 437 bei SO^oNi. 



Für die folgende Legierung 75°/o (Blatt V) wurde der Um- 

 wandlungspunkt anders ermittelt. Extrapoliert man eine 

 Kurve 6- = /^ (T) bis zur Abscissenaxe für ein Feld H=--0, so 

 findet man ein 0, das höher liegt als der theoretische Wert 

 und zwar ist die Abweichung dem Felde proportional. Kons- 

 truiert man also die Kurven für H=10,000 undH=5000 Gauss, 

 so hat man nur die sich ergebende Verschiebung nach unten 

 abzutragen, um das wirkliche zu erlialten. Es liegt bei 399°. 

 Für die folgende Legierung wurde wieder das gewöhnliche 

 Verfahren angewendet. Da bei diesen letzten Legierungen das 

 Extrapolations-Intervall verglichen mit dem untersuchten In- 

 tervall sehr gross ist, ist natürlich ein Schluss auf die absolute 

 Sättigung unzulässig. Die nötige Aufklärung wird die Unter- 

 suchung bei tiefen Temperaturen (flüssige Luft etc.), die jetzt 

 in Angrifl" genommen wird, liefern und als Schluss wird dann 

 das Verhalten oberhalb H untersucht werden. 



5. K. Beck (Züi'ich). — lieber die Magnetisierung einzelner 

 Eisenhristalle (^Ferrit). 



Messungen bei gewöhnlicher Temperatur in den Kristall- 

 tiächenjlOOJ und (lOlj ergaben leichte Magnetisierbarkeit in 



